경화 반응 은 , 뚜껑 이 있 는 100 g 플라스틱 용기 에서 진행 되 었 다 . 실시 예 1 에서 설명 된 중합체 ( 40 . 80 g , 0 . 02 당량 몰 ) , 실시 예 2 에서 설명 된 중합체 ( 10 . 20 g , 0 . 01 당량 몰 ) 및 트라이 에 틸렌 글라이콜 다이 비닐 에 터 ( TEG - DVE ) ( 3 . 15 g , 0 . 03 당량 몰 ) 를 100 g 용기 에 첨가 하 였 다 . 용기 를 혼합기 ( DAC 600 FVZ ) 에 두 고 , 2300 rpm 으로 1 분 동안 혼합 하 였 다 . 용기 를 열 고 이 르 가 큐어 ® 2022 ( 0 . 26 g , 0 . 5 중량 %) 를 첨가 하 고 , 용기 를 다시 혼합기 에 두 고 , 2300 rpm 으로 30 초간 혼합 하 였 다 . 중합체 를 서큘러 ( 직경 5 인치 ) 금속 리드 ( 발 스퍼 몰드 릴리즈 225 로 미리 처리 함 ) 에 붓 고 , 15 초간 자외선 하 에 두 었 으며 , 그 후 중합체 는 완전히 경화 되 었 다 . 경화 는 퓨 젼 시스템 사 로부터 입수 가능 한 슈퍼 식스 경화 장치 를 사용 하 여 달성 되 었 다 . 경화 장치 는 200 nm 내지 450 nm 의 자외선 파장 을 생성 하 는 300 W H - 전구 를 구비 하 였 다 . 버지니아 스털링 소재 의 이아이 티 인 코포 레이티 드 로부터 이용 가능 한 자외선 파워 퍽 으로 측정 된 3 . 103 J / ㎠ 의 총 조사량 이 중합체 조성물 에 적용 되 었 다 . 두께 가 2 인치 까지 경화 된 중합체 가 얻 어 졌 다 . 중합체 의 경도 는 경도계 로 측정 시 22 쇼어 A 였 다 . 중합체 를 인장 강도 게이지 의 1 / 2 인치 도그 본 6 조각 으로 잘랐 다 . 인스트 론 을 통해서 세 시편 은 건조 인장 강도 및 연신 률 의 측정 에 사용 하 였 다 . 그 결과 ( 세 개 의 평균 ) 는 182 psi ( 인장 강도 ) 및 660 %( 연신 률 ) 이 었 다 . 1 / 2 인치 도그 본 세 개 를 , 뚜껑 을 가진 유리병 에 넣 고 , 제트 표준 연료 ( JRF 유형 Ⅰ ) 로 덮 고 , 140 ℉( 60 ℃) 의 수조 에 7 일 간 두 었 다 . 그 결과 ( 세 개 의 평균 ) 는 248 psi ( 인장 강도 ) 및 658 %( 연신 률 ) 이 었 다 . 인장 강도 및 연신 률 값 은 ASTM D 412 에 따라 얻 고 , 경도 는 ASTM D 2240 에 따라 얻 었 다 .